Siebzelinter Abschnitt. Hölzer. 39 



\ liegenden Gewichtszahlen liii<l<ri wii h<i tiopi.schen Lauhhülzern, unter 

 wrlch.ri (las l'uckhol/ mit 1,;}'.l /.ii den srh\v«Tsteii u'fhurt. Bei oder 

 ülter 1,0 liegt ilas speeillsche Gewicht des llul/.»'s des Buchshauines, der 

 Steineiche {QuercNs Ilea\ der weichhaarisen und der Kermeseiche, der 

 hauinheide, der Kornelkirsche. Den genannti'ii Hnlzern schliessen sich 

 vun euiüpäischen als benierkenswerth schwer«- mit einem specilischen 

 Gewichte von 0,81 bis 0,95 an u. a. das des Oelhaumes, des Flieders, 

 der Kainwcide, des Sperberhauincs, do .lohannishrodhaumes, des Weiss- 

 und Scliwarzd(»rnt'S. 



Härte'). Die Härte rines Holzes wird wesentlich von der Weite 

 und Dickwandigkeit seiner Elemente abhängen. .!•• beträchtlicher die 

 letztere und je geringer jen<', imi su mehr Widersland wird unter sonst 

 gleichen l.'mständen ein in den llolzkörper eindringender (iegenstand, 

 z. 15. ein Messer, eine Säge linden. Da aber die erwähnten Verhältnisse 

 auch das specilische Gewicht eines Holzes beeinllussr'n, so wird sich 

 zwischen diesem luid der Härte eine allgemeine Beziehung ergeben in 

 dem Sinne, dass das im lufttrockenen Zustande oder nach künstlicher 

 Troeknung schwerere Holz auch das härtere ist, und umgekehrt. Ordnet 

 man die Hölzer nach ihrem specilischen Gewichte, mit den leichtesten 

 beginnend, in eine lleibe und stellt man eine solche, mit den weichsten 

 anfangend, auch naeh der Härte auf, so stimmen beide Skalen ziemlich 

 mit einander überein. Demnach werden die auf den vorhergehenden 

 Seiten als schwer bezeichneten Hölzer auch die härteren , die als leicht 

 angeführten die weicheren sein. 



Dass die Härte eines Holzes innerhalb der Ma.sse desselben ungleich 

 sein wird, wenn hier Elemente von ungleicher Weite und Wanddicke 

 gruppen- oder schichtenweise mit einander abwechseln, ist selbstverständ- 

 lich. So ist namentlich in breiten Holzringen mancher Nadelbäume, z. B. 

 der Tanne, Fichte, Kiefer, Lärche u. a.. das Spätholz in der Hegel erheb- 

 lich härter als das Früliholz. 



Die Schwierigkeiten, die sich dem leclmiker bezüglieh emei-, ver- 

 gleichbare \\'erlhe liefernden Methode zur directen Knnittelung dis Härte- 

 grades der Hölzer entgegenstellen 2), sind ati diesen» Orte nicht zu 

 erörtern. Für den hier vorliegenden Zweck wird die grössere oder ge- 

 ringere Leichtigkeit, mit der sich ein Hol/. »|uer durchschneiden lässt. 



4) L'ntei" >IIürto des llolzes. verstellt man in iler l'raxis nicht «lio ll.irte der 

 Substanz des Holzes, sundern den Widerstiiml. den es. je nach seiner specilischen Textur, 

 dem Schneiden und Siifjen entjjeKOnsetzt. Wie die l'ntersuchunjjen von KmmaOtt 

 gelehrt haben, ist die Sul)stanz der Zellhaul aller IMlanzengewebe gleich hart und 

 nur mineralisctic Einlugerungen können die Harte der Zellhautsutistaaz erhöhen. 

 (Näheres s. unten, die Härte der Fasern betreffend., 



2, Vgl. Nördlinger, Technische Eigenschaften der Hölzer, p. ääS u. f. 



